124 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Les mesures ont été faites sur deux fils provenant d'échantillons diffé- 

 rents et de longueur et de diamètre également différents. 



lO /znAô"" cl=r o""",^i /■ =: — — ohms. 



100 



2° /=:49™ rt-"0""",77 /■— ohms. 



On déduit de ces mesures : 



La résistance, à cause de sa petitesse et de la correction qu'entraînent 

 les fds de jonction, n'a pu être déterminée qu'avec une approximation 

 de ■:^ de sa valeur. Les erreurs relatives à la longueur et au diamètre sont 

 de ^. Les nombres trouvés doivent donc être considérés comme suffi- 

 samment concordants. Leur moyenne est de io5 X io~*. 



La conductibilité de l'argent étant représentée par loo, celle du calcium 

 est donc de i5 , 6 à + 20°. Nous rappellerons que la conductibilité du cal- 

 cium obtenu par Mathiessen était de 22 à -l- 17°. 



Point de fusion. — La détermination du point de fusion du calcium de 

 Billerfeld vient d'èlre donnée dans les Berichte par M. Arndt (' ). Il a trouvé 

 pour point de fusion, 800°. Nous avions indiqué précédemment, pour la 

 température de fusion du calcium, préparé par le sodium, 760". Nous avons 

 repris cette détermination par la pince thermo-électrique en maintenant le 

 dispositif que l'un de nous a décrit précédemment, mais en élevant lente- 

 ment la température du tube de porcelaine dans lequel se faisait l'expérience 

 au moven d'un fil de platine chauffé par un courant électrique. Dans ces 

 nouvelles conditions, plus régulières comme méthode expérimentale, nous 

 avons trouvé, pour le calcium de Bitterfeld, le chiffre de 790° à 79")° pour 

 premier point de passage de l'état solide à un état pâteux bien net et 810° 

 pour le point de fusion. Ces chiffres sont voisins de ceux qui ont été 

 indiqués par M. Arndt. 



Densité. — M. Arndt a trouvé, comme densité du calcium de Bitlerfeld, 

 des chiffres qui varient de 1,60 à i,54. Nous avons déterminé la densité 

 du calcium en prenant la température à laquelle le métal reste en équi- 

 libre, dans un liquide dont on connaît avec précision la densité à diverses 



K. Ar.ndt, Vcbcrdas nietallische Calcium {Berichle, l. WXVll, 1904, p. 4-33). 



